ЭСГ/Проба
Проба, пробирное дело. Золото и серебро в изделиях применяются в виде сплавов с другими менее ценными металлами и узнать по внешнему виду содержание драгоц. металлов в сплаве нельзя, поэтому закон установил систему П. для гарантии покупателей в том, что они приобретают изделия золотые или серебряные с содержанием этих металлов, обозначенным на клейме П. По русскому Пробирному уставу для золота назначены П. 56, 72, 82 и 94, для серебра 84, 88 и 91 (для гальванопластич. изделий 95), для канители серебряной и золоченой 94—96, для продукта золотобойного дела — сусального металла — 87—96; цифры эти дают число золотников в 1 фунте (96 зол.) металла, так что, напр., золотое изделие 82-й П. содержит в 1 вес. части 854,16 тысячных ч. (85,416%) чистого золота. В сплав, лигатуру, кроме золота, серебра и меди, допускаются платина, кадмий, цинк. Закон допускает некоторую неточность в П. — ремедиум. За границею П. считалась на караты (по 12 гран) и граны, ныне же б. ч. на тысячные доли; в Англии: old standard gold 916 тысячных и new stand. gold 750; во Франции, Бельгии, Австрии, в Милане и Венеции: № 1 — 920 тысячн., № 2 — 840, чаще всего № 3 — 750, сверх того, в Австрии № 4 — 580. Для серебра же: в Англии 925, во Франции, Бельгии, в Милане, Beнеции и Австрии 950 и 800, в Австрии, сверх того, 900 и 750. Испытание на П. золотых сплавов ведется пробирным камнем (чаще всего лидит) и пробирными иглами из золотых сплавов определенного состава. На черном пробирном камне проводится испытуемым сплавом черта, и она сравнивается с чертами от пробирных игл. Т. к. черта золотых сплавов различна, смотря по металлам, пошедшим на сплав, то простого сравнения с чертой от иглы недостаточно; обе черты поэтому смачиваются пробирной кислотою (98 ч. азотной кислоты на 2 ч. соляной), которая растворяет все металлы, кроме золота и платины. По сравнению остатка испытуемого золота на пробирном камне с иглою определяется приблизительно содержание золота. Более точные результаты дает купеллирование: 1 ч. испытуемого золота плавится с 2½ и более частями чистого серебра, соответственно приблизительному содержанию чистого золота в сплаве, и с 8—32 ч. свинца; полученное купеллированием зерно сплава золота и серебра разбивается плоско, плитка завивается в сверток, вываривается повторительно в азотной кислоте, при чем серебро растворяется, а оставшееся золото промывается, прокаливается и взвешивается.